62 
DU RAPPORT PROPORTIONNEL ENTRE L’ARGENT 
Pour priver les lames de l’huile adhérente, nous les avons introduites 
dans un appareil à reflux, où elles ont été traitées à deux reprises à la vapeur 
d’alcool anhydre. 
Les lames dégraissées ont été mises en digestion, pendant vingt-quatre 
heures, dans de l’eau acidulée par 5 °/ 0 de son volume d’acide chlorhydrique 
concentré, privé absolument de fer '. Lorsque nous avons reconnu la pré¬ 
sence du fer dans l’eau acidulée dans laquelle le métal avait séjourné, nous 
avons renouvelé le traitement. La seconde eau acide n’a pas fourni trace 
de fer, preuve que le métal provenait du laminage et n’était pas contenu dans 
l’argent avant sa réduction en lames. 
Après lavage des lames traitées ainsi, elles ont été mises en digestion dans 
l’ammoniaque pure, puis lavées à l’eau pure et desséchées à la température 
de 190° à 200°. 
Nous avons admis, pour poids spécifique des lames, 10,500 à 15°. C’est, 
en effet, cette densité que nous avons trouvée aux lames d’argent provenant 
du laminage d’argent fondu sous une couche de borax, que le métal ait été 
frappé ou non frappé. 
I»u chlorure «le potassium de provenauces dilFéreutes. 
Dans la note jointe à la notice n° XIII du mémoire sur VArgent, il est dit 
que la moitié environ du chlorure de potassium décrit dans le travail inti¬ 
tulé : Recherches chimiques sur le chlorure, le chlorate, le perchlorate et le 
chloroplalinate de potassium, a échappé partiellement aux conséquences de 
l’incendie du Palais du Midi. En effet, avant le transfert du laboratoire 
de chimie du Musée de l’Industrie à l’École industrielle établie au Palais 
du Midi, une partie des chlorures préparés avait été transportée dans le 
^ L’eau acide dans laquelle les lames avaient séjourné a contenu ou n’a pas contenu 
des traces de fer suivant que le métal qui avait fourni les lames était mou ou dur. L’argent 
fondu au dard du chalumeau aérhydrique dans une cavité de chaux pure et l’argent tondu 
sous un flux de chlorure de calcium, étaient durs ; tandis que le métal fondu au dard aér¬ 
hydrique dans une cavité de phosphate basique de calcium ou sous un flux de borax, 
était mou. 
